DES SCIENCES DE BERLIN. 287 



avec une once & demie de fable de FregcnwulJ très-net , calciné & lavé , rr r-rj^ 



une dragme de borax calciné , deux dragmes de nitre trt"; pur & deux drag- ^ '.' , t 1 

 mes de platine. Je fondis ce mélange dans un crcufet couvert , au feu le ' . 

 plus violeni , pendant plufieurs heures ; & après que le creufct refroidi 7 > 7' 

 eut été brifé , j'obtins un mixte vitré , tenant de l'opale , & tirant au verd de 

 mer , fans que la platine eut été fondue. Elle étoit difperfée en partie fur 

 la lurface du verre, en partie de côté & d'autre; & outre cela entourrée fé- 

 parèment d'une matière vitrée de couleur d'hyacinte foncée. D'ailleurs , la 

 platine détachée de la matière vitrée , après avoir été broyée & lavée , ne 

 montrf>it pas la moindre altération ; feulement elle étoit plus blanche. 



XXXVllI. Je me tournai après cela du côté des verres métalliques , poiu: 

 en mêler avec la platine. Je compofai un verre de plomb avec quatre parties 

 de minium le plus net, & une partie de caillou très-pur. Je pulverifai ce verre 

 & le paliai par un tamis très-tin , pour en ftparer tous les grains métalliques 

 de plomo qui pouvoient encore s'y trouver. Je mêlai enfuite huit onces de 

 ce verre de plomb pulvérifé, avec une once & demie de platine ciue. Je tra- 

 vaillai ce mélange dans un creufet bien couvert & luté à un feu de fulion vio- 

 lent , pendant deux heures ; & cela me donna un régule d'un blanc grifâtre , 

 caliant , ëi. couvert d'une fcorie jaunâtre. J'ajoutai de nouveau à ce régule 

 la meuie quantité de verre de plomb , & je le fondis de même , mais dans un 

 creufet à fondre bien fermé , que je mis devant le foufflet du foyer, & je 

 fis durer la fufion pendant deux heures. J'obtins encore des fcories jaunes , 

 avec un régule femblable au précédent , & péfant une once , deux dragmes & 

 fix grains : Je le remis encore , fans addition , au feu de la forge dans un 

 creufet fermé, & le tins en fufion pendant deux heures. Le régule que j'ob- 

 tins par ce moyen avoit peu de (corics , & péloit une once & deux drag- 

 mes. Je le brifai dans un mortier de verre, & le mêlai avec une once- de 

 verre verd commun, pilé & enfuite lavé. Je fondis ce mélange à couvert, 

 pendant trois heures, dans un creufet bien luté , au feu le plus violent. Ici 

 tout étoit entré dans un beau flux , & j'obtins une fcorie trouble , tirant au 

 verdàtre , & dans quelques endroits , au bleuâtre , fous laquelle le régule 

 fondu de la platine , après la féparation des fcories , fe trouva pefer une 

 once & une dragme & demie. On pouvoir lim.cr aifement ce régule , & 

 les coups de lime laiffoient des traces blanches. Il étoit à la vérité un peu 

 caffant , mais en même tems affcz tenace , & il n'cclatoit pas facilement 

 fous le marteau. Je le mêlai encore une fois avec une demie once de borax 

 calciné , je le fis fondre derechef dans un creufet ftrm.é, pendant deux heu- 

 res , au feu de fufion le plus violent. Cette fois-ci le mélange ne s'étoit pas 

 entièrement fondu , fes parties s'étoient plutôt recuites enfcmble, en fe réu- 

 nilfànt d'une manière inégale & raboteufe à la furface ; en le cafîànt on le 

 ' txouvoit alternativement gris & blanc ,• avec cela il étoit poreux & fe lailïbilt 



